366 Zweiter Abschnitt. Harze. 



Man preBt den Rohlack nach einigen Angaben durch einen Baumwollen- 

 oder Hanfstoff, nach anderen durch das bekannte japanische Papier, 

 welches aus den Bastfasern der Broussonetia papyri fern besteht und 

 in vielen seiner Formen einen gewebeartigen Charakter an sich tragt ] ). 

 Der gereinigte Lack hat eine graue bis lohbraune Farbe und besitzt 

 Sirupkonsistenz. Die Dichte ist von der des Rohlackes nicht verschie- 

 den. Ein schwacher, siiBlicher Geruch soil diesem Lack eigentum- 

 lich sein. 



Nach den mikroskopischen, von Rein 2 ) angestellten Untersuchungen 

 bildet der gereinigte Lack bei starkerer VergroBerung eine braunliche 

 Masse mit eingestreuten gruCeren und kleineren Kiigelchen. Die gro'Be- 

 ren Kiigelchen sind nur sparlich vertreten, erscheinen farblos und hell 

 und losen sich in Wasser auf. Die kleineren Kiigelchen werden durch 

 Wasser nicht verandert, aber durch absoluten Alkohol in Losung iiber- 

 gefiihrt. 



Nach Rein losen sich vom japanischen Lack 60 80 Proz. in den 

 gewohnlichen Lusungsmitteln der Harze, namlich in Alkohol, Ather, 

 SchwefelkohlenstofT und Benzol, auf. Dem Wasser gegeniiber verhalt 

 sich der Lack nicht vollstiindig indifferent; nach langerer Zeit extrahiert 

 Wasser einige Prozente fester Substanz. 



Der Rohlack ist ein Harz (streng genommen Gummiharz), welches 

 sich von den anderen Harzen dadurch unterscheidet, daB in demselben 

 als Begleiter des Gummi ein eigentiimliches Enzym auftritt, welches die 

 Erhartung des Lackes an der Luft durch Oxydation bewirkt. Diese 

 Erhartung erfolgt unabhangig von Erwarmung; sie erfolgt aber auch 

 unabhangig von Verdunstung, denn sie findet auch im absolut feuchten 

 Raume statt. Die Erhartung ist ausschlieBlich auf die Wirkung des 

 schon genannten Enzyms zuriickzufiihren, welches den Charakter einer 

 Oxydase hat, von Bertrand 3 ) entdeckt und von ihm Laccase genannt 

 wurde. In dem von Tschirch aufgestellten chemischen System der Harze 

 raumt der Verfasser dem japanischen Rohlack, wegen des Besitzes dieses 

 eigentiimlichen, seinen Charakter bestimmenden Enzyms, eine besondere 

 Stellung ein. Er stellt dieses Gummiharz in die Gruppe der Enzymo- 

 resine 4 ). 



Chemische B eschaffenheit des Japanlackes 5 ) (Ki-urushi). 



1) Diese geschmeidigen Papiersorten werden in Japan vielfach so benutzt xvie 

 bei uns Gewebe, z. B. als Taschentiicher. 



2) 1. c., p. VI 0. 



3) Recherches sur la laccase, nouveau ferment etc. Ann. de Cbimie et de Phys. 

 VI. Ser. (1897). 



4) I. c., 1 906, I, p. 851. 



5) Tschirch, Harze und Harzbehalter, p. SSI. 



